XII 
Sitzungs-Berichte. 
der Anwendung eines Electromagneten, wo jene Stäbe, welche 
weniger gerade blieben, die Polfläche weniger berührten. So 
stellte sich dann das bei früheren Versuchen nur andeutungs¬ 
weise gewonnene Resultat durch die letzteren Versuche mit 
grösserer Entschiedenheit heraus, nämlich dass, wenn sonst 
gleiche Stahlstäbe unter sonst gleichen Verhältnissen, die einen 
nach ihrer Härtung, die andern während ihrer Här¬ 
tung magnetisirt werden, die letzteren wohl bei schwacher 
magnetisirender Kraft, aber nicht bei stärkerer allgemein stärker 
magnetisch werden, dass überhaupt aber der Unterschied 
der beiden Magnetisirungsmethoden um so geringer 
wird, je grösser die magnetisirende Kraft und je 
grösser die Dicke der Stäbe ist. Eür die Erklärung der 
ersteren Beziehung ist es am einfachsten, auf die bekannte An¬ 
nahme zu recurriren, dass es eine Grenze der Magnetisirbarkeit 
gebe, weil, falls diese Grenze bereits bei der Magnetisirung in 
kaltem Zustande erreicht sei, die Magnetisirung im glühenden 
Zustande keinen weiteren Vortheil bringen könne. Rücksicht¬ 
lich der Erklärung der zweiten Beziehung muss man sich 
zunächst an die Thatsache halten, dass die Härtung nur bei 
ganz dünnen Stäben eine vollständige ist, während dickere 
Stäbe weniger im Innern als vielmehr nur in der Nähe ihrer 
Oberfläche gehärtet werden. Ferner muss man bedenken, 
dass von dem Augenblick an, wo man den glühenden Stab, 
während man ihn magnetisirt, in Wasser taucht, man es mehr 
oder weniger mit verschiedenen Schichten zu thun hat, auf 
welche die magnetische Einwirkung eine sehr ungleiche 
ist. Die äusserste Schicht ist bereits vollständig kalt, diese 
wird am wenigstens von der magnetisirenden Kraft absorbiren. 
Die folgende Schicht beginnt zu erkalten, diese wird bereits 
mehr, die mittelste endlich, welche noch glühend ist, wird am 
meisten von der magnetisirenden Kraft absorbiren. Auch bei 
einem Stabe, den wir kalt magnetisiren, haben wir gewisser- 
massen die verschiedenen Schichten zu unterscheiden, näm¬ 
lich die äusserste vollständig gehärtete, die zweite halbgehär¬ 
tete, die mittelste, welche gar nicht gehärtet ist. Auch hier 
wird die mittelste, weil sie eben weicher ist, mehr von der 
magnetisirenden Kraft absorbiren, als die zweite, aber doch 
nicht so viel, als die glühende that, w r eil diese noch em- 
